﻿24 



H. Schleimer, Synthetische Studien. 



Der Einfluß der Unterkühlung auf das Zustandekommen 

 dieser Erscheinung ist sehr wahrscheinlich, da sich infolge 

 des labilen Gleichgewichts bald die eine, bald die andere 

 Komponente zuerst abscheiden kann. 



Die obere Individualisationsgrenze des Plagioklases kann 

 infolge seines höheren Schmelzpunktes etwas höher liegen als 

 die des Augits, was auch von F. FouQufi und M. LfiVY ge- 

 zeigt worden ist ^ 



Die beiden Forscher wollten nämlich aus Mischungen von 

 1 Anorthit, 1 Augit und 1 Anorthit, 2 Augit ein ophitisches 

 Anorthit — Augit-Gestein erhalten. Es handelte sich also 

 darum , leistenförmige Plagioklase zuerst zur Ausscheidung 

 zu bringen, zwischen denen sich später Augit ausscheiden 

 sollte. Durch Regelung der Temperatur gelang es auch tat- 

 sächlich, den Plagioklas zur Kristallisation zu bringen, wäh- 

 rend Augit noch flüssig blieb. Der Einfluß der Abkühlungs- 

 geschwindigkeit und der durch diese und die chemische Zu- 

 sammensetzung des Magmas bedingten Viskosität ist also für 

 die Ausscheidung der Mineralien aus Schmelzfluß ein ziemlich 

 bedeutender. 



Rückblick. 

 Die Sclimelzpiiiikte der kristallinen Gemenge. 



Eigentlich kann man bei Silikatgemengen von Schmelz- 

 punkten nicht sprechen, da sie keine homogenen, sondern aus 

 verschiedenen, bei verschiedenen Temperaturen schmelzenden 

 Bestandteilen zusammengesetzte Körper darstellen, weshalb oft 

 große Schmelzintervalle zwischen dem Beginn des Schmelzens 

 und der vollzogenen Schmelzung eintreten. Wenn wir aber 

 trotzdem von Schmelzpunkten kristalliner Gemenge reden, so 

 ist darunter jene Temperatur zu verstehen, bei der alle 

 Bestandteile der Mischung geschmolzen bezw. gelöst sind. 



Die Verflüssigungspunkte liegen, wie aus den einzelnen 

 Versuchsbesprechungen ersichtlich ist, meist über dem Schmelz- 

 punkte der niedrigst schmelzenden Komponente oder fallen mit 

 ihm zusammen. Eine erhebliche Schmelzpunktserniedrigung 

 unter den Schmelzpunkt der niedrigst schmelzenden Kom- 



1 F. Zirkel, Lehrbuch der Petrographie. I. Teil. p. 827. 1893. 



